198 VOGT, STUDIER ÖVER SLAGGEK. 



59 — 60 (med resp. 0.5 9 og 1.7 3 % S) sees en msengde typiske, 

 regelmsessigt opbyggede krystalliter, se herom senere. 



Af vore liexagonal-slagger viser: no. 64 (fra Sayner 

 Hiitte, med 0.3 7 % S) en vrimmel af line, grönne longullter 

 o. s. v., no. 61 (fra Forsbacka, med 0. i5 % S) liist og her an- 

 samlinger af fint »sulfid-stöv», medens no. Q2 — 63 (livori ikkc 

 er paavist S) er ganskc fri for saadant. 



Af slagger, förende et eller andet tetragonalt mineral, hö- 

 rende til melilith-skapolitli-gruppen, staar til disposition mikro- 

 skopiske prseparater af no. 85 — 91 og no. 94—104. — Slag- 

 gerne fra de ordinsere iidenlandske kokes-masovne (no. 86 — 88, 

 91, 94—95, med ca. 1 — 2.5 % S) liolder samtlige store masng- 

 der af sulfid-krystalliter, giobnliter o. s. v.; no. 85, med 6,04 % 

 FeO og 0.4 7 % S, er mörkegraa paa grund af et fint stöv (af 

 jernsulfid, se herom senere). I no. 89, hvori ikke er opfört 

 nogen svovlgehalt, mserkes ikke spor af krystallit-stöv el. lign. ; 

 i no. 90, med 0,3 3 % S, sees knipper af fine tynde traade, mu- 

 ligens karakteriserede ved svovl. — I mikroskopiske praeparater 

 af svenske slagger, med et tetragonalt mineral, sees krystalliter, 

 globnliter o. s. v. i no. 100 og 103 (med resp. 0.2 8 og 0.15 % 

 S), derimod ikke i no. 96- — 99 og no. 101 — 102; om disse er 

 at mjerke, at no. 96 og 97 er opfört med resp. 0.34 og 0.43 

 % S, medens der i de övrige ikke ad chemisk vej er paavist 

 svovl. Da det tidlioere fiere e-ang-e er omtalt, at allerede en 

 svovlgehalt paa ca. O.io — O.is giver sig tilkj ende under mikro- 

 skopet, skulde jeg vaere tilböjelig til at tro, at svovlbestem- 

 melsen i no. 96 og 97 er unöjagtig ndfört ^). 



Som resultat af disse undersögelser fremo-aar, at de om- 

 handlede krystalliter m. m. afhaenger af svovlgclialten, idet de 

 udelukkende optraeder i svovlföreude slagger, uanseet de silikat- 

 eller aluminat-mineraler, som forövriot kan danne sig;, og' idet 

 den kvantitet, hvormed de indgaar i smeltemasserne, temmelig 

 nöje synes at vaere proportional med slaggernes svovl-procent. 

 Heraf maa med fuld sikkerhed kunne sluttes, at vore krystal- 

 liter m. m. selv förer svovl som karakteriserende bestanddel. 

 — Da vi tidligere har seet, at lerjorden ikke udöver nogen 

 maerkbar indflydelse paa snieltomassernes evne til at optage 



') For at kontrollere bestemmelserne pulveriseredes omtrent lige store 

 kvantiteter af slag no. 90 og 97 og af slag no. 103 (som if ölge analyse förer 

 U.l5^ S). Ved behandling med HCl gav den sidste temmelig stserk HjS- 

 lugt, de to förste derimod syntes ilike at udvikle mrerkbare spor af 

 HjS; heraf sluttes, at svovlgehalten i disse to raaa vEere meget liden. 



